que le tout aura été ainfî préparé, on mettra les pie- 

 ces clans un feu de charbon bien allumé , de manière 

 qu'elles en foient entourées ; on foufflera légèrement 

 avec un iovMet ou avec la bouche , jufqu'à ce qu'on 

 voye aue la foudurt foiî bien fondue , ce que l'on r,> 

 connoîtra lorfqu'elle paroîtra unie & îuifante com- 

 me un miroir ; alors on écartera les charbons qui 

 font par-deffus & tout-au-tour , après quoi on prend 

 avec des pinces les pièces fondées , & on les jette 

 dans de l'eau pour les refroidir. 



Il faut que le borax que l'on employera dans cette 

 opération ait été calciné , fans cela il arriveroit des 

 ànconvéniens , vû que ce fel bouillonne dans le feu, 

 îorfqu'ii n'a point été calciné , ce qui pourroit eau- 

 fer du dérangement dans la pofition des lames min- 

 cesou des petits morceaux àe foudure. Cette calci- 

 nation fe fera dans un creufet que l'on n'emplira de 

 borax que jufqu'à moitié; Iorfqu'il aura fuffifam- 

 ment bouillonné , on retirera le creufet que l'on laif- 

 fera refroidir , & le borax fera facile à réduire en 

 taie poudre blanche que l'on confervera pour l'ufa- 

 ge. Si on donnoit un trop grand feu au creufet , le 

 borax le changeront en verre , & alors on en perdroit 

 une portion qui refteroit attachée aux parois du 

 creufet. 



Lorfque les pièces d'or que l'on veut fonder font 

 petites , on ne peut point les mettre dans un feu de 

 charbon ; alors on fe fert d'une lampe garnie d'une 

 mèche , dont avec un chalumeau on fouffle la flam- 

 me fur les petites pièces que l'on veut joindre en- 

 femble , & que l'on a placées dans un creux prati- 

 qué dans un charbon de bois &: propre à recevoir 

 ce qu'on veut fonder ; lorfqu'on a mis les pièces dans 

 ce creux , on les couvre d'un autre petit charbon , 

 après quoi, avec le chalumeau , on foufle la flamme 

 de la lampe , de manière qu'elle forme un dard qui 

 aille^ donner fur les pièces à fonder , & fur-tout fur 

 l'endroit que l'on veut faire prendre ; on continue à 

 fournir jufqu'à ce qu'on voye que la /o^refoif bien 

 fondue , alors on ceffe de fouffler , & on laiiTe refroi- 

 dir la pièce d'elle-même, ou bien on la jette dans 

 l'eau . 



Lorfque des pièces d'of parlent par le feu , elles 

 perdent leur éclat & leur couleur, fur-tout quand 

 l'or eft d'un bas titre , alors il faut chercher à leur 

 rendre leur éclat &c leur couleur ; pour cet effet on 

 fe fert d'une liqueur qui n'eft autre chofe que de 

 l'eau féconde , ou bien de l'eau fimple > dans laquelle 

 on a fait diffoudre de l'alun à volonté ; on fait rou- 

 gir les pièces d'or qui ont été fondées, & on les éteint 

 dans cette diffolution d'alun , que l'on fait bouillir 

 pendant quelques minutes fur du feu ; au bout de ce 

 tems on retire les pièces , & on les frotte avec de la 

 pierre-ponce en poudre , après quoi , on les lave de 

 nouveau. 



Il arrive aufîi que par la foudiire dans laquelle on 

 emploie le borax , l'or prend une couleur plus pâle ; 

 mais on pourra lui rendre fa couleur naturelle , au 

 moyen de la liqueur naturelle fuivante. On prend 

 parties égales de nitre purifié, d'alun & de fel marin; 

 on mêlera ces fels , & on les réduira en poudre ; on 

 trempera la pièce d'or qui aura été fondée dans de 

 l'eau , ou dans de la bierre , après quoi on la roulera 

 dans le mélange fufdit, afin qu'elle en foit entière- 

 ment couverte ; alors on la mettra fur des charbons 

 allumés , jufqu'à ce que la poudre environnante com- 

 mence à bouillonner; à ce figne on retirera promp- 

 îement la pièce , & on la trempera dans de l'eau ou 

 dans de la bierre; on enlèvera la poudre qui y fera 

 refiée attachée avec une brofTe , ou en la frottant 

 doucement avec un morceau d'étoffe , ck un peu de 

 pierre-ponce , après quoi on pourra lui donner quel- 

 ques coups de bruniffoir. Par ce moyen la pièce aura 

 repris la couleur d'or qu'elle doit avoir. Telle eft la 

 manière de fonder l'or. 



SOU m 



Soudure de f argent. Pour fonder de fardent > ors 

 obferyera les mêmes règles que nous avons indiquées 

 pour l'or; les grands ouvrages pourront pareillement 

 fe fonder dans un feu de charbon , & les petits à la 

 lampe & à l'aide d'un chalumeau. Quant à la foudure 

 que l'on y emploie , les Orfèvres en diffinguent de 

 deux efpeces; l'une s'appelle foudure font , & i'au- 

 tre foudure tendre. 



La première s'appelîe/or^, parce qli elle eft diffi- 

 cile à fondre , ôi qu'elle fouftre le marteau tout com- 

 me les pièces mêmes qui ont été fondées . L'autre fou- 

 dure eft plus aifée à fondre, mais plus caftante. 

 . Quoique l'argent varie pour l'alliage ou pour le 

 titre , ainfi que l'or ; quand il s 5 agit de le fonder, on 

 confulte plutôt la grandeur & l'épaiffeur des pièces 

 que leur titre ; ainli lorfque les pièces font grandes > 

 on emploie la foudure forte , & lorfqu'elles font pe- 

 tites & minces , on fe fert de h.foudure tendre. 



La meilleure foudure forte fe fait en mêlant par- 

 ties égales de laiton ou de cuivre jaune & d*argent : 

 on fait fondre ces deux métaux dans un creufet bien 

 net , & on remue la matière fondue avec une verge 

 de fer ; on y joint pendant la fufion un peu de borax, 

 auquel on ajoute auffi quelquefois un peu de fiel de 

 verre. Lorfque le tout eft bien fondu , on vuide le 

 creufet dans une lingotiere où on laifte la matière fe 

 refroidir , après quoi on la réduit en lames très- 

 minces que l'on lave dans la liqueur à blanchir l'ar- 

 gent , que nous décrirons par la fuite. On coupe les 

 lames en petits morceaux ; mais il faut obferver dé 

 faire rougir ces lames au feu , lorfqu'on les a durcies 

 en les frappant au marteau, ce que l'on connoît lorfc 

 qu'elles fe gerfent par les bords, ou lorfqu'elles com- 

 mencent à fe fendre. 



Quelques orfèvres donnent la préférence à une 

 foudure faite avec quatre parties d'argent & trois par- 

 ties de cuivre jaune. Cette foudure eft plus aifée à 

 fondre que la précédente , mais elle ne fouffre point 

 fi bien le marteau. Cependant on peut l'employer 

 avec fuccès dans les ouvrages de moyenne oran- 

 deur. & 



D'autres prennent deux parties d'argent fin &t 

 une partie d'oripeau ou de laiton en feuilles minces, 

 que l'on ne met dans le creufet que lorfque l'argent 

 eft entré en fufion , circonftance qui eft pourtant in- 

 différente. Il faut feulement obferver de ne point 

 laiffer cette foudure trop long-tems en fufion , parce 

 qu'elle deviendrait aigre & caftante , & trop difficile 

 à fondre. Cette foudure eft encore plus fufibie que la 

 précédente. 



Les livres font remplis de recettes pour faire des 

 foudures pour l'argent ; quelques-uns difent qu'il faut 

 y faire entrer de l'arfenic , & même du mercure ; 

 mais il eft aifé de fentir que ces fubftances doivent 

 rendre la foudure aigre & Caftante , & donner une 

 mauvaife qualité aux pièces fondées. 



A l'égard de la foudure tendre de l'argent , voici 

 celle que l'on regarde comme la meilleure. On prend 

 une partie d'argent très-fin & autant de cuivre jaune; 

 on les fait fondre enfembie , après quoi on met de 

 zinc la huitième partie de ce qu'on a mis d'argent ; 

 on continue encore à faire fondre lé mélana e & , on 

 remue le tout , & l'on y joint un peu de borax', & 

 aufîi-tôt après on Vuide la compofition dans une lin- 

 gotiere. 



On peut encorefaire cette foudure en prenant unë 

 partie d'argent fin , douze parties de cuivre jaune & 

 quatre parties de zinc. On commence par faire fon- 

 dre l'argent & le cuivre jaune , après quoi on y joint 

 le zinc après l'avoir chauffé ; on remue le tout , l'on 

 y met enluite une partie de borax , &: peu après on 

 vuide le creufet. 



Quelques-uns joignent une petite portion d'étairi 

 à l'argent ôc au euivre jaune ; mais il faut obfervtj? 



